## PEMANFAATAN KULIT JENGKOL SEBAGAI ADSORBEN DALAM PENYERAPAN LOGAM Cd (II) PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI PELAPISAN LOGAM

## UTILIZATION NGAPI NUT PEEL AS ADSORBENT TO REMOVE Cd (II) FROM ELECTROPLATING INDUSTRY WASTEWATER
Setiaty Pandia, Budi Warman* Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Jl. Almamater Kampus USU, Medan 20155, Indonesia
* Email :budiwarman05@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses aktivasi terhadap bilangan iodin adsorben serta  mengetahui  massa  adsorben  yang  optimum  dalam  menurunkan  kadar  logam  Cd  (II)  dalam limbah  cair  industri  pelapisan  logam.  Kulit  jengkol  dibersihkan  dan  dihaluskan  dengan  ayakan berukuran 100 mesh, kemudian diaktivasi menggunakan asam nitrat (HNO 3 ) 4 N dengan variasi rasio kulit  jengkol  :  asam  nitrat,  sambil  dipanaskan  dengan  variasi  suhu  aktivasi  dan  lama  aktivasi. Kemudian  adsorben  dikeringkan  di  oven  dengan  variasi  suhu  pengeringan  dan  lama  pengeringan. Proses adsorpsi menggunakan adsorben dengan bilangan iodin tertinggi dan dilakukan dengan variasi massa adsorben tertentu dalam 50 mL limbah cair. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rasio kulit jengkol : asam nitrat yang  optimum adalah 20:1 mg/mL pada suhu aktivasi 90 o C, lama aktivasi 120 menit,  suhu  pengeringan  110 o C  dan  lama  pengeringan  120  menit  dengan  bilangan  iodin  sebesar 634,50 mg/g. Massa adsorben yang  optimum adalah 1 g dengan  kapasitas penyerapan logam Cd (II) sebesar 1,326 mg/g.
Kata kunci : adsorben, kulit jengkol, limbah cair, kadmium, bilangan iodin.

## Abstract
The  aim  of  this research is  to study the  effect  of activation  processes to  iodine  number  of  ngapi  nut peel  adsorbent  and  to  study  the  optimum  adsorbent  mass  to  reduce  metallic  Cadmium  (Cd) concentration in electroplating wastewater. Ngapi nut peel was cleaned and mashed to a size of 100 mesh of sieve tray and then activated using nitric acid (HNO 3 ) 4 N with specific ratio ngapi nut peel : nitric  acid  while heated at  specific  activation temperature  and  duration.  Adsorbent  dried  in oven at specific  temperature  and  duration  of  drying.  Adsorbent  with  optimum  iodine  number  then  used  in batch  adsorption  that  carried  out  by  using  variations  of  mass  in  50  mL  of  wastewater.  The  results showed that the optimum ratio of ngapi nut peel : nitric acid is 20:1 mg/mL at activation temperature 90°C,  duration  of  activation  120  minutes,  drying  temperature  110  °C  and  duration  of  drying  120 minutes  with  iodine  number  634.50  mg/g.  The  optimum  mass  of  adsorbent  is  1  g  with  capacity  of adsorbent 1,326 mg/g.
Keywords : adsorbent, jengkol peel, electroplating waste water, cadmium, iodine number

## Pendahuluan
Kulit  jengkol  adalah  bagian  terluar  dari Jengkol  yang  berwarna  coklat  yang  melapisi daging  buah  kulit  jengkol  dan    Kulit  jengkol merupakan sampah pertanian yang bisa dijadikan  sebagai  biosorben  dengan  biaya  yang sangat  murah  [17].  Jengkol  terdiri  3  bagian komponen  utama  yaitu:  daging  buah,  kulit  ari dan  kulit  jengkol.  Bagian  Kulit  jengkol  sebesar 30-40%  berat  jengkol.  Menurut  data  statistik produksi  holtikultura  tumbuhan  jengkol  pada tahun 2014 luas  panen  provinsi  Sumatera  Utara memiliki  potensi  333  Ha  dengan  hasil  rata-rata 10,71  ton/ha,  bila  dihitung  potensi  pencemaran limbah kulit  jengkol di daerah  Sumatera  Utara
mencapai  4,28  ton/ha  atau  1.398,6  ton/tahun [12].
Kulit jengkol mengandung beberapa senyawa-senyawa aktif seperti alkaloid,
flavonoid, glikosida antrakinon, tannin, triterpenoid/steroid, dan saponin yang
dimanfaatakan sebagai bioherbisida dan biolarvasida  [17]. Selain kandungan diatas kulit jengkol juga memiliki unsur karbon  (C) sebesar 44,02%  yang  diyakini  unsur  paling  penting dapat  dijadikannya  kulit  jengkol  sebagai adsorben [6].
Limbah  logam  berat  banyak  terdapat  pada limbah  industri  kimia,  misalnya  pada  industri elektroplating,  metalurgi,  smelting.  Logam-
logam  berat  yang  dihasilkan  antara  lain  nikel, merkuri, tembaga, krom, timbal, seng, kadmium [24].  Beberapa  metode  yang  dapat  digunakan untuk menurunkan konsentrasi ion logam dalam limbah  cair  ataupun  industri  pelapisan  logam diantaranya  adalah  adsorpsi,  pengendapan, penukar  ion  dengan  menggunakan  resin,  dan filtrasi. Diantara metode-metode tersebut, adsorpsi merupakan metode  yang  paling  umum dipakai  karena  memiliki  konsep  yang  lebih sederhana  dan  ekonomis  [9].  Proses  adsorpsi merupakan  bagian  dari  pengolahan  limbah dimana  biasanya  dilakukan  pada  tahap  filtrasi dengan menggunakan beberapa adsorben seperti pelet,  zeolite,  karbon  aktif,  gel  slika,  alumina aktif,  dan  biosorben.  Bahan-bahan  yang  sering diganakan  dalam  pembuatan  adsorben  yaitu bahan senyawa organik seperti: limbah pertanian, kulit kerang, slika, kulit jengkol, dll.

## Teori
Jengkol  atau  Jering  atau Pithecellobium jiringa Jack. atau Pithecellobium lobatum Benth. adalah tumbuhan khas di wilayah Asia Tenggara, termasuk  yang  digemari  di  Malaysia,  Thailand dan  Indonesia.  Kandungan  kulit  jengkol  sangat penting  karena  kulit  jengkol  dimanfaatkan sebagai  adsorben.  Kandungan  kulit  jengkol dapat di lihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Kandungan  kulit Jengkol [6] Kadar unsur hara Kandungan (%) Kadar Air 65,56 N-total 1,82 P-total 0,32 K-total 2,10 Ca-total 0,27 Mg-total 0,25 C-total 44,02 C/N 24,19
Elektroplating  adalah  proses  elektrolisis untuk  memberikan  lapisan  logam  pada  substrat yang bertujuan untuk meningkatkan penampilan atau  sifat-sifat  komponen  logam  tersebut  [16]. Meningkatnya  kebutuhan  akan  produk  yang menggunakan  proses  elektroplating  mendorong berkembangnya industri elektroplating di Indonesia. Perkembangan industri yang semakin pesat dapat memberikan manfaat, juga menimbulkan  dampak negatif  dari limbah  yang dihasilkan [3]. Sifat karakteristik limbah industri elektroplating  yaitu:  pH  2;  Cr  311,09  ppm;  Ni 2,7  ppm;  Cd  12-24  ppm;  Zn  31,85;  Fe  44,64; TDS  306  ppm;  COD  777,54  ppm  [13].  Logam kadmium  merupakan  salah  satu  jenis  logam berat  yang  banyak  digunakan  dalam  berbagai kegiatan  industri  kimia  di  Indonesia,  seperti:
industri  pelapisan  logam,  industri  baterai  nikel- kadmium, industri cat, industri PVC atau plastik dan industri lainnya [4].
Adsorpsi adalah  fenomena  fisik  yang terjadi antara  molekul-molekul  fluida  (gas  atau  cair) yang  dikontakkan  dengan  suatu  permukaan padatan.  Adsorpsi  adalah  proses  dimana molekul-  molekul  fluida  menyentuh  dan melekat  pada  permukaan  padatan  [10].  Jenis- jenis  media  adsorpsi  yang  umum  digunakan antara lain:
1. Zeolit
Zeloid  merupakan  material  berpori  dan memiliki  beberapa kandungan mineral dominan (SiO 4 dan  AlO 4 ).  Kapasitas  adsorpsinya  dapat ditingkatkan  dengan  aktivasi  larutan  asam  kuat atau  basa  kuat.  Zeolit  memiliki  bentuk  kristal yang  sangat  teratur  dengan  rongga  yang  saling berhubungan ke segala arah yang menyebabkan luas permukaan zeolit sangat besar [5].
2. Karbon aktif Karbon  aktif  merupakan  suatu  bentuk  arang yang telah melalui aktifasi dengan menggunakan  gas  CO2,  uap  air  atau  bahan- bahan  kimia  sehingga  pori-porinya  terbuka  dan dengan  demikian  daya  absorpsinya  menjadi lebih  tinggi  terhadap  zatwarna  dan  bau  [7]. Kualitas  karbon  aktif  dapat  dinilai  berdasarkan persyaratan (SNI) 06–3730-1995.

## Tabel 2 Standarisasi Karbon Aktif (SNI) 06–3730-
1995 [22] Jenis Persyaratan Parameter Kadar Air Mak. 15 % Kadar Abu Mak. 10 % Kadar Zat Menguap Mak. 25 % Kadar Karbon Terikat Min. 65 % Daya Serap Terhadap Yodium Min. 750 mg/g Daya Serap Terhadap Benzena Min. 25 %
Kualitas  karbon  aktif  bisa  ditentukan dengan  besarnya  bilangan  iodin  dimana  jumlah milligram iodin yang teradsorpsi oleh satu gram karbon aktif [14].
Slika  gel  adalah  substansi-substansi  yang digunakan  untuk  menyerap  kelembaban  dan cairan partikel dari ruang yang berudara/bersuhu. Silika  gel  yang  siap  untuk  digunakan  berwarna biru [23].
3. Biosorpsi Biosorpsi menggunakan adsorben dari biomassa  sebagai  penyerap  ion  logam  yang terkandung  dalam  limbah  sehingga  kandungan ion logam dalam air limbah menjadi turun. Faktor-  Faktor  yang  Mempengaruhi  Adsorbsi yatu:  Ukuran  molekul  adsorbat,  Kepolaran  zat,
Kemurnian  adsorben,  Luas  permukaan  (pori), Temperatur absolute (T), Tekanan (P), Interaksi Potensial (E), dan PH medium [8]. Metodologi Penelitian Bahan dan Peralatan
Adapun bahan utama yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kulit  jengkol,  limbah  cair electroplating,  Asam  nitrat  (HNO 3 ), Aquadest (H 2 O),  Natrium  Tiosulfat  (Na 2 S 2 O 3 )  0,1  N, Iodin  (I 2 )  0,1  N,  Indikator  Amilum  1%,  Asam Klorida (HCl),
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  beaker  glass,  erlenmeyer  ,  corong, hot plate  dan  magnetic  stirrer  , gelas  ukur,  corong gelas, oven, buret, statif, pipet tetes, Ayakan 100 mesh, pH meter , Desikator, dan neraca digital.

## Prosedur Percobaan Prosedur Aktivasi Adsorben
Kulit  Jengkol  dicuci  dengan  air  lalu dikeringkan,  dihaluskan  hingga  berbentuk serbuk berukuran sampai 100 mesh, serbuk kulit jengkol  diaktifkan  dengan  larutan  asam  nitrat (HNO 3 ) 4 N dengan rasio  serbuk kulit jengkol : asam nitrat adalah 20:0,5 mg/mL; 20:1 mg/mL; 20;1,5 mg/mL, dipanaskan selama 60 menit; 90 menit; 120 menit pada suhu 70 o C; 80 o C; 90 o C lalu  didinginkan  kemudian  dicuci  dengan aquadest,  dan  adsorben  dimasukkan  ke  dalam oven selama 60 menit; 90 menit; 120 menit pada suhu 100 o C; 110 o C;120 o C.
Prosedur  Adsorpsi Batch pada  Limbah elektroplating
Sebanyak  50  ml  sampel  limbah  cair pelapisan  logam  dimasukkan  ke  dalam  beaker glass, diatur pH sebesar 5 dengan menambahkan larutan  0,1  M  HNO 3 atau  0,1  M  NaOH, ditambahkan  adsorben  kulit  jengkol  100  mesh dengan massa 0,5 g; 1 g; 1,5 g. campran diaduk menggunakan magnetic  stirrer 150 rpm dengan waktu  15  menit  dan  disaring  menggunakan kertas saring Whatman No.1

## Hasil dan Pembahasan Penelitian Hasil
Pada  penelitian  ini,  adsorben  dari  kulit jengkol  dihitung  bilangan  iodinnya  dimana sebelum  aktivasi  sebesar  374,36  mg/g  dan sesudah  aktivasi  634,50  mg/g  (optimum  pada kondisi suhu aktivasi 90 o C, waktu aktivasi 120 menit,  suhu  pengeringan  110 o C,  dan  waktu pengeringan 120 menit).
Tabel  3  Bilangan  Iodin  Adsorben  KulitJengkol dengan Variasi Rasio Kulit Jengkol : Asam Nitrat
Rasio Kulit Jengkol : Bilangan Iodin
Asam Nitrat (mg/ml) (mg/g) 20 : 0,5 291,87 20 : 1 634,50 20 : 2 640,85 Tabel  4  Kapasitas  Adsorpsi  Ion  Cd  (II)  pada
Limbah  Cair  Pelapisan  Logam  untuk  Setiap
Variasi Massa Adsorben Massa Adsorben (g) Absor bansi Konsentrasi (ppm) Kapasitas Adsorpsi (mg/g) 0,5 0,219 7,090 1,326 1 0,282 9,269 0,554 1,5 0,361 11,966 0,279 Pembahasan Pengaruh Suhu Aktivasi ( o C),  Waktu Aktivasi (menit) dan Rasio Adsorben : Asam Nitrat terhadap Bilangan Iodin Adsorben.
Gambar  1.  Pengaruh  Suhu  Aktivasi  terhadap Bilangan  Iodin  Adsorben  pada  Waktu  Aktivasi Tertentu
Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa bilangan iodin  terus  meningkat  seiring  dengan  semakin tingginya  suhu  aktivasi  untuk  waktu  aktivasi yang sama. Pada suhu aktivasi 70 o C, 80 o C dan 90 o C  bilangan  iodin  terus  meningkat  seiring dengan  bertambahnya  waktu  aktivasi.  Pada waktu  aktivasi  60  menit,  90  menit  dan  120 menit  bilangan  iodin  cenderung  meningkat seiring bertambahnya suhu aktivasi.
Secara  teori  semakin  meningkatnya  suhu, pengotor-pengotor  yang  terdapat  pada  pori  ikut terlepas  atau  teruapkan  sehingga  memperluas permukaan  adsorben.  Hal  ini  juga  komponen seperti  air  dan  kandungan  volatil  keluar  dari dalam adsorben.  Besarnya  permukaan adsorben yang  terjadi  ditandai  dengan  meningkatnya bilangan  iodin  [15].  Waktu  aktivasi  yang semakin  lama  dapat  meningkatkan  bilangan iodin suatu adsorben yang dapat ditandai dengan meningkatnya kandungan karbon dalam adsorben tersebut [17]. Dengan  membandingkan  teori  dan  hasil yang diperoleh dari penelitian, dapat
Bi la n gan I o d in ( m g/ g ) Suhu Aktivasi ( O C) 60 Menit     90 menit     120 menit
disimpulkan  bahwa  kondisi  yang  paling  baik untuk menghasilkan  adsorben  dari  kulit  jengkol dengan  bilangan  iodin  yang  paling  tinggi  yaitu 634,50  mg/g    pada  suhu  aktivasi  90 o C  dan waktu aktivasi 120 menit.
Pengaruh Suhu Pengeringan ( o C) dan Waktu Pengeringan  (menit)  terhadap  Bilangan Iodin Adsorben .
Gambar 2. Pengaruh Suhu Pengeringan terhadap Bilangan Iodin Adsorben pada Waktu Pengeringan Tertentu
Dari Gambar 2 dapat dilihat  bahwa bilangan iodin  cenderung  meningkat  seiring  dengan semakin  tingginya  suhu  pengeringan  untuk waktu  pengeringan  yang  sama  dan  pada  titik tertentu  mengalami  penurunan  serta  semakin lama waktu pengeringan pada suhu pengeringan yang sama.
Pada  suhu  pengeringan  100 o C  dan  110 o C bilangan  iodin  terus  meningkat  seiring  dengan bertambahnya  waktu  pengeringan.  Namun  pada suhu  120 o C,  bilangan  iodin  mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan.  Pertama,  kadar  air  sebelum penyerapan  dilakukan  tidak  dapat  dikontrol dengan  baik.  Kedua,  pada  suhu  pengeringan lebih  tinggi  dari  110 o C  adsorben  mengalami kerusakan  pada  struktur  dinding  porinya sehingga  dapat  menghambat  pembentukan  pori [17].
Pada waktu pengeringan 60 menit, 90 menit dan  120  menit  bilangan  iodin  cenderung meningkat seiring bertambahnya suhu pengeringan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  lama  pengeringan  dilakukan  maka pembentukan  pori  akan  semakin  banyak sehingga  menghasilkan  bilangan  iodin  yang semakin meningkat.
Secara  teori  semakin  meningkatnya  suhu, pengotor-pengotor  yang  mulanya  terdapat  pada bagian  pori  dan menutup  pori ikut terlepas atau teruapkan  sehingga  memperluas  permukaan
adsorben.  Besarnya  permukaan  adsorben  yang terjadi  ditandai  dengan  meningkatnya  bilangan iodin  [15].  Meningkatnya  waktu  pengeringan dapat  menyebabkan  terbukanya  mikropori  dan mesopori  yang  meningkatkan  ukuran  pori adsorben  [1].  Namun,  pada  pemanasan  yang berlebihan  dapat  terjadi  pengurangan  mesopori dan mikropori pada adsorben tersebut [21] serta menyebabkan  kerusakan  struktur  dan  dinding pori yang dapat menghambat pembentukan pori [20].
Dengan membandingkan teori dan hasil yang diperoleh  dari  penelitian,  dapat  disimpulkan bahwa  kondisi  yang  paling  baik  untuk menghasilkan  adsorben  dari  kulit  jengkol dengan bilangan iodin yang paling tinggi adalah pada  suhu  pengeringan  110 o C  dan  waktu pengeringan  120  menit  yaitu  sebesar  634,50 mg/g.
Pengaruh Rasio Kulit Jengkol : Asam Nitrat (mg/mL) terhadap Bilangan Iodin Adsorben
Gambar  3.  Pengaruh  Rasio  Kulit  Jengkol  :  Asam Nitrat terhadap Bilangan Iodin Adsorben
Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa bilangan iodin  cenderung  meningkat  seiring  dengan semakin  tingginya  rasio  kulit  jengkol  :  asam nitrat.  Pada rasio  20:0,5  (mg/ml);  20:1  (mg/ml) dan  20:2  (mg/ml),  bilangan  iodin  terus meningkat. Bilangan iodin meningkat dari rasio 20:0,5  (mg/ml)  ke  20:1  (mg/ml).  Namun  pada rasio  20:2  (mg/ml),  peningkatan  yang  ada  tidak terlalu  besar,  sehingga  dapat  dianggap  bahwa rasio  20:1  (mg/ml)  merupakan  rasio  kulit jengkol  :  asam  nitrat  yang  paling  optimum dalam  menyerap  senyawa  iodin.  Hal  ini disebabkan oleh jumlah aktivator yang digunakan pada rasio 20:1 (mg/ml) sudah cukup untuk  memodifikasi adsorben dari kulit  jengkol yang digunakan.
Secara  teori,  semakin  meningkatnya  rasio kulit  jengkol  :  aktivator  yang  digunakan  maka daya  serap  adsorben  akan  semakin  meningkat.
Bi la n gan I o d in ( m g/ g ) Suhu Aktivasi ( O C) 60 Menit     90 menit     120 menit Rasio Kulit Jengkol : Asam Nitrat (mg/mL) Bi la n gan I o d in ( m g/ g )
Hal ini disebabkan adanya dehidrasi kimia serta kondensasi  yang  semakin  kuat  sehingga menghasilkan struktur pori yang besar [25].
Dengan membandingkan teori dan hasil yang diperoleh  dari  penelitian,  dapat  disimpulkan bahwa  kondisi  rasio  kulit  jengkol  :  asam  nitrat yang paling optimum dalam menyerap senyawa iodin  yaitu  sebesar  20:1  (mg/ml)  dengan bilangan iodin 634,50 mg/g.
Berdasarkan data Standar NasionaI
Indonesia  (1995),  standar  kualitas  karbon  aktif untuk  daya  serap  terhadap  iodin  yaitu  minimal 750  mg/g  [22].  Dalam  hal  ini  adsorben  kulit jengkol  belum  memenuhi  standar  karbon  aktif berdasarkan  SNI  karena  bilangan  iodin  yang optimum  yaitu  sebesar  634,50  mg/g  masih dibawah  standar  karbon  aktif  SNI.  Untuk  ini, mungkin  suhu  aktivasi  harus  di  tingkatkatkan lagi agar permukaan pori semakin luas.
Pengaruh Dosis Adsorben terhadap Kapasitas Adsorben Cd (II)
Gambar  4.  Pengaruh  Dosis  Adsorben  terhadap Kapasitas Adsorben Cd (II)
Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa kapasitas adsorpsi  cenderung  menurun  seiring  dengan semakin  banyaknya  massa  adsorben.  Kapasitas adsorpsi yang paling besar diperoleh pada massa adsorben  0,5  gram  yaitu  sebesar  1,32  mg/g dengan  adsorbansi  0,219.  Sedangkan  massa adsorben  1  dan  1,5  gram  kapasitas  adsorpsi masing-masing  sebesar  0,55  mg/g  dan  0,27 mg/g  dengan  nilai  adsorbansi  0,282  dan  0,361. Secara  teori,  semakin  meningkatnya  dosis adsorben  yang  digunakan  maka  kapasitas adsorpsi  juga  akan  semakin  meningkat.  Hal  ini disebabkan  situs  atau  luas  permukaan  adsorpsi meningkat  bersamaan  dengan  berat  dari adsorben,  sehingga  memberikan  hasil  kapasitas adsorpsi  yang  lebih  besar  pada  massa  adsorben yang  lebih  besar  [25].  Kapasitas  adsorpsi  dapat berkurang dengan meningkatnya massa adsorben  dapat  disebabkan  oleh  terbentuknya
gumpalan  yang  menyebabkan  menurunnya  luas permukaan keseluruhan [18].
Dengan  membandingkan  teori  dan  hasil yang diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa massa yang paling optimum dalam menjerap logam Cd (II) yaitu sebesar 0,5 gr  yang  dinyatakan  dengan  kapasitas  adsorpsi sebesar 1,32 mg/g.

## Karakteristik  Gugus  Fungsi  pada  Adsorben Kulit Jengkol dengan Spektrofotometri FTIR
Pada  penelitian  ini,  adsorben  sebelum diaktivasi, adsorben dengan bilangan iodin yang paling  besar  setelah  diaktivasi  dan  adsorben yang  telah  digunakan  untuk  mengadsorpsi logam  berat  Cd  (II)  kemudian  dikarakterisasi gugus-gugus fungsinya menggunakan spektrofotometri FTIR. Setiap ikatan kimia yang spesifik  menunjukkan  pita absorpsi  energi  yang unik  dalam  analisa  FTIR  dan  hal  ini  berguna untuk  mengidentifikasi  adanya  gugus-gugus fungsional  dari  adsorbent  [19].  Gugus-gugus fungsional  yang  terbentuk  disimpulkan  dengan membandingkannya  dengan  literatur  yaitu  tabel karakteristik  pita IR  berbagai  senyawa  [10]  dan tabel  frekuensi  berbagai  gugus-gugus  fungsi [11].  Adapun hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat pada gambar 5, 6 dan 7 berikut.
Gambar 5. Hasil Spektrofotometri FTIR
Adsorben Kulit Jengkol Sebelum Aktivasi
470,63 cm -1 : gugus S-S (senyawa sulfur) 1635,64 cm -1 : gugus C=C (alkena) 995,27 cm -1 : gugus P-O-C (senyawa fosfat) 1728,22 cm -1 : gugus C=O (aldehid)
1072,42 cm -1 : gugus C-O (alkohol)
2924,09 cm -1 : gugus C-H (alkana) 1323,17   cm -1 : gugus C-H (alkana)
3421,72 cm -1 : gugus O-H (alkohol) 1377,17   cm -1 : gugus S=O (sulfonil) 547,78 cm -1 : gugus S-S (senyawa sulfur) 1612,49 cm -1 : gugus C=C (alkena) 1045,42 cm -1 : gugus C-H (alkena aromatik)
2349,30 cm -1 : gugus CO 2
1219,01 cm -1 : gugus P-O (senyawa fosfor)
(karbondioksida) 1338,60   cm -1 : gugus C-H (alkana) 2939,52 cm -1 : gugus C-H (alkana)
1519,91   cm -1 : gugus NO 2 (senyawa nitro) 3394,72 cm -1 : gugus O-H (alkohol) K ap a si ta s A d sor p si ( m g/ g)
Massa Adsorben (g)
462,92 cm -1 : gugus S-S (senyawa sulfur)
1635,64 cm -1 : gugus C=C (alkena) 991,41 cm -1 : gugus P-O-C (senyawa fosfat) 1728,22 cm -1 : gugus C=O
(aldehid)
1068,56 cm -1 : gugus C-O (alkohol) 2924,09 cm -1 : gugus C-H (alkana)
1323,17 cm -1 : gugus C-H (alkana) 3410,15 cm -1 : gugus O-H (alkohol) 1373,32   cm -1 : gugus S=O (sulfonil) Gambar 6. Hasil Spektrofotometri FTIR
Adsorben Kulit Jengkol Sesudah Aktivasi Gambar 7. Hasil Spektrofotometri FTIR Adsorben Kulit Jengkol Sesudah Adsorpsi Dari  Gambar  5,  6  dan 7  dapat  dibandingkan gugus-gugus fungsi yang terdapat pada adsorben  sebelum  dan  sesudah  aktivasi  serta sesudah  adsorpsi.  Pada  Gambar  5,  yaitu adsorben  sebelum  aktivasi  terlihat  gugus fungsional  hidroksil  termasuk  ikatan  hidrogen (regangan  O-H),  yang  semakin  tidak  tampak pada  Gambar  6  dan  7  yaitu  adsorben  sesudah aktivasi  dan  sesudah  adsorpsi.  Reduksi  dari ikatan  hidrogen  ini  menunjukkan  asam  nitrat sebagai  agen  pengdehidrasi,  bereaksi  dengan bahan  baku  setelah  kedua  substansi  tercampur. Pergeseran  pita  pada  2239,52  cm -1 sebelum diaktivasi menjadi 2924,09 cm -1 yang merupakan  regangan  C-H  juga  menunjukkan adanya  pelepasan  sejumlah  hidrogen  secara signifikan.  Pada  adsorben  sebelum  diaktivasi terdapat  regangan  pada  1045,42  cm -1 yang merupakan regangan  alkena aromatik  C-H.  Pita ini  tidak  terdapat  pada  adsorben  sesudah aktivasi,  sehingga  dapat  disimpulkan  aktivasi kimia  melepaskan  banyak  ikatan  pada  senyawa aromatik  dan  mengeliminasi  banyak  substrat- substrat ringan dan volatil [2].
Dari Gambar 6 dan 7 dapat dilihat perbedaan antara  adsorben  sebelum  dan  sesudah  adsorpsi tidak  mengubah  struktur    kerangka  dari adsorben kulit jengkol. Namun terjadi pergeseran pita yaitu dari 3421,72 cm -1 menjadi 3410,15  cm -1 menunjukkan  adanya  pengikatan logam timbal pada gugus hidroksil. Juga terjadi pergeseran  pita  pada  1377,17  cm -1 menjadi 1373,32 cm -1 yaitu regangan gugus sulfonil S=O yang  juga  semakin  berkurang  ketajamannya pada  adsorben  setelah  adsorpsi.  Hal  ini
menunjukkan  gugus  sulfonil  terlibat  dalam proses  adsorpsi  logam  seperti  yang  dilaporkan oleh peneliti sebelumnya [17].
Perubahan yang lain juga dapat dilihat  yaitu dari 995,27 menjadi 991,41 cm -1 untuk regangan senyawa fosfat P-O-C serta dari 470,63 menjadi 462,92 cm -1 untuk regangan senyawa merkaptan S-S,  yang  menunjukkan  bahwa  senyawa tersebut  juga  terlibat  selama  proses  adsorpsi logam timbal. Pergeseran pita yang ditunjukkan oleh  spektrum  FTIR  ini  menunjukkan  bahwa gugus  hidroksil,  sulfonil,  fosfor  dan  merkaptan terlibat selama proses adsorpsi logam timbal.

## Kesimpulan
Bilangan  iodin  adsorben  yang  paling  besar adalah  634,50  mg/g  yang  diperoleh  pada aktivasi  dengan  suhu  90 o C  dan  waktu  120 menit  dan  pada  pengeringan  dengan  suhu  110 o C    dan  waktu  120  menit  serta  rasio  kulit jengkol  :  asam  nitrat  20:1  (mg/mL).  Adsorpsi terbaik  terhadap  ion  logam  Cd  (II)  diperoleh pada  massa  adsorben  1  gr/50  mL  limbah  cair dengan  kapasitas  penyerapan  1,32  mg/g.  Dari hasil  spektofotometri  IR  adsorben  dapat disimpulkan bahwa  aktivasi kimia pada adsorben  dapat  mereduksi  ikatan  hidrogen, melepas  senyawa  aromatik  dan  mengeliminasi berbagai  substrat  yang  ringan  dan  volatil  serta pada  prosesnya,  adsorpsi  logam  Cd  (II) melibatkan  gugus hidroksil,  sulfonil,  fosfor  dan merkaptan.

## Daftar Pustaka
[1]  A.  A.  Noer,  Awitdrus,  U.  Malik, Pembuatan  Karbon  Aktif  dari  Pelepah Kelapa  Sawit  Menggunakan  Aktivator H 2 O Sebagai Adsorben, JOM FMIPA , 1(2) 2014 : hal. 42 - 46.
[2] B.A.  Shrestha,  J.  Kour,  P.  L.  Homagai, Surface  Modification  of  The  Biowaste  for
Purification  of  Wastewater  Contaminated with  Toxic  Heavy  Metals-Lead  and Cadmium, Advances in Chemical
Engineering  and  Science ,  1(3)  2013,  hal. 178 - 180.
[3]   C.  Manurung,  Pengaruh  Kuat  Arus Terhadap  Ketebalan  Lapisan  Dan  Laju Korosi  (Mpy)  Hasil  Elektroplating  Baja Karbon  Rendah  Dengan  Pelapis  Nikel, Jurnal Sains, 2011: hal 2.
[4] Darmono, Lingkungan Hidup dan Pencemaran ,  Penerbit  UI  Press,  Jakarta. 2001.  Hal.  234-240  Universitas  Riau  : Pekanbaru, 2015.
[5]  E.  Retno,  Agus,  Pembuatan Ethanol  Fuel
Grade Dengan Metode Adsorbsi Menggunakan Adsorbent Granulated
Natural  Zeolite Dan Cao,  Jurnal  Sains,
2012: hal. 1-2.
[6] Gusnidar,  Y.  R.  Nofianti,  Pengaruh Kompos Asal Kulit Jengkol (Phitecolobium jiringa Jack Prain ex King) Terhadap  Ciri  Kimia  Tanah  Sawah  dan Produksi  Tanaman  Padi,  : Jurnal  Kimia Unand , 2011.
[7]  H.  Nurdiansah,  D.  Susanti,  Pengaruh Variasi Temperatur Karbonisasi dan Temperatur  Aktivasi  Fisika  dari Elektroda Karbon  Aktif  Tempurung  Kelapa  dan Tempurung Kluwak Terhadap Nilai Kapasitansi Electric Double Layer Capacitor (EDLC),  Jurnal  Sains,  2(1), 2013.
[8]  Husin, Muhammad, Adsorpsi Dan Desorpsi  Gas  Metana  Pada  Bejana Bertekanan  (Vessel)  Dengan  Kenaikan Tekanan Secara Bertahap, Skripsi, Fakultas teknik, UI, Depok, 2012. [9]  I.  Suhud,    Vanny  M.  A.  Tiwow,  Ion Kadmium (II) Dari Larutannya Menggunakan Biomassa Akar Dan Batang
Kangkung  Air  ( Ipomoea  Aquatica  Forks ), Jurnal Sains , 2012.
[10]  J.  A.  Abudaia,  M.  O.  Sulyman,  K.  Y. Elazaby,  S.  M.  Ben-Ali,  Adsorption  of  Pb (II)  dan  Cu  (II)  from  Aqueous  Solution onto  Activated  Carbon  Prepared  from Dates  Stones, International  Journal  of Environmental  Science  and  Development , 4(2), 2013.
[11] John  Coates, Interpretation  of  Infrared Spectra,  A  Practical  Approach (John Wiley & Sons Ltd, 2000.
[12]  Kementerian  Pertanian.  Statistik  Produksi Hortiikultura  Tahun  2014. Jurnal  Sains . 2015 Hal. 76-208.
[13]  M.  Hendro,  R.  Sulastiningrum,  Pemisahan Kromium  dan  Nikel  dari  Limbah  Cair Elektroplating  dengan  Proses  Ultrafiltrasi,
Jurnal Sains , 2014
[14]  M.  Turmuzi,  A.  Syaputra,  Pengaruh  Suhu
Dalam Pembuatan Karbon Aktif Dari Kulit
Salak ( Salacca Edulis ) Dengan Impregnasi Asam  Fosfat  (H 3 PO 4 ),  Jurnal  Teknik Kimia USU, 4(1), 2015.
[15]  N. Fauziah, Pembuatan Arang Aktif Secara Langsung  dari  Kulit  Acacia  Mangium
Wild dengan Aktivasi Fisika dan Aplikasinya  Sebagai  Adsorben,  Skripsi, Program  Sarjana  Fakultas  Kehutanan IPB, Bogor, 2009.
[16]  Nickel Institute, Nickel Plating Handbook. Brussels, Belgium, 2014.
[17]  P.  Isnaini,  R.  Zein,  E.  Munaf,  Penyerapan Ion Cd (II) Dan Zn (II) Dalam Air Limbah
Menggunakan Kulit Jengkol (Pithecellobium  Jiringa  Prain),  Jurusan Kimia Fmipa, Universitas Andalas.
Padang : Jurnal Kimia Unand, 2(3), 2011.
[18] S. Waseem, M. I. Din, S. Nasir, A. Rasool, Evaluation  of  Acacia  nilotica  As  A  Non Conventional  Low  Cost  Biosorbent  For The  Elimination  Of  Pb  (II)  And  Cd  (II) Ions  From  Aqueous  Solutions, Arabian Journal of Chemistry , VII, 2012).
[19]  S.  F.  S.  Draman,  N.  Mohd,  Adsorption  of Lead  (II)  Ions  In  Aqueous  Solution  Using Selected  Agro-Waste, ARPN  Journal  of Engineering  and  Applied  Sciences ,  10(1),
2015.
[20]  S.  Jamilatun,  M.  Setyawan,  Pembuatan Arang  Aktif  dari  Tempurung  Kelapa  dan Aplikasinya  untuk  Penjernihan  Asap  Cair, Spektrum Industri , 12 (1), 2014.
[21]  S.  T.  Miranti,  Pembuatan  Karbon  Aktif dari  Bambu  dengan  Metode  Aktivasi Terkontrol Menggunakan Activating Agent
H 3 PO 4 dan  KOH,  Skripsi,  Departemen Teknik  Kimia  Universitas  Indonesia, Depok, 2012.
[22]  Standar  Nasional  Indonesia. Arang  Aktif Teknis  (SNI  06-370-1995) .  Jakarta: Badan Standardisasi Nasional Indonesia, 1995.
[23]  S.  M.  Putri,  L.  Emelda,  S.  Br.  Ginting, “Utilization  of  Activated  Natural  Zeolites for  Chromium  Adsorption, Jurnal  Sains , 4(4), 2013.
[24]  Suprihatin,  A.  Erriek,  Bioabsorpsi  Logam Cu  (II)  dan  Cr  (VI)  Pada  Limbah Elektroplating dengan Menggunakan Biomassa  Phanerochaete  Chrysosporium,
Jurnal Sains, 4(1), 2009.
[25]  S.  Li,  L.  Zhang,  Study  on  Preparation  and Charaterization  of  The  Adsorbents  With Sewage Sludge, Srcosmos , 2010.